Loî'fqiî*on a délayé avec du iiis cîe cîtroh plus de 

 -poudre qu'il n'en faut , ou qu'on n'en peut employer 

 fur le champ , elle ne peut plus fervir "une autre fois 

 •après avoir été fechée , il faut la jeîîerdans l'eau où 

 •elle fe précipite. On lave dans la même eau les pin- 

 ceaux , la petite table d'agate, la molette dont on 

 ■s'eft fervi _; l'or fe précipite , & on peut le refondre 

 pouren faire denouvelie chaux. 



Cette chaux peut fe faire par îe départ ordinaire 

 oe Vor & de l'argent , ou en précipitant IV dans une 

 diffoiution très-affoibiie par le mc^yen de la mine de 

 cuivre rouge bien nette , ou en affoibliflanî une dif- 

 foiution d'or par 25 ou 30 parties de vin de Cham- 

 pagne ou de vin de Rhin , & expofant le vaiffeau au 

 loleii: cette dernière opéradon donne une chaux très- 

 ûne & d'une belle couleur. 



Or en coquille , fe dit des feuillesd'or broyées 

 & amalgamées dans une coquille avec un mordant. 

 Les Peintres s'en fervent pour des ouvrages pointil- 

 ics; &les Orfèvres quelquefois pour boucher des 

 trous imperceptibles qui auroient pu fe faire dans un 

 bi}oii cife'é. On ne peut s'en fervir que pour des 

 parties d'or mat , fa couleur jaune y étant analogue, 

 & ne pouvant s'accorder avec celle dei'or bruni ou 

 poîi. 



Or mat, fe dit des parties d'or fur les bijoux , 

 qui ont été amaîies & pointiilées au cifélet ou au 

 m"aîoir,qui font refiées fur leur couleur jaune , ou 

 auxquelles on l'a reftituée par la couleur au verdet , 

 Ou au tire-poil. Foye^ Couleur, Ciselet^Ma- 

 ToiR , Matir ou Amatir. 



Or battu, ou or en feuilles, fediî de l'or réduit 

 •en feuilles minces & préparées pour la dorure ; 

 cette préparation eft du reffort du Batteur d'or, 

 Fojé;^ Batteur d'or. 



Or en lames , fe dit de l'or écaché entre deux 

 roues du moulin à laminer, pour être employé dans 

 les galons. Comme on ne fait point de galons d'or à 

 caufe de leur chereîé & de la trop grande pefanteur, 

 ce terme ne peut guère s'entendre que de l'argent 

 doré auquel l'ufage a improprement confacréle nom 

 ■d'or ; on dit or ^72 /^/;ze 5 or trait , orfiU^ galon d'or , 

 quoiqu'il ne s'agifTe que de galon d'argent doré , & 

 ■des parties qui le compofent. 



^Or tr ait , fe dit de l'argent doré réduit en fil ex- 

 trêmement menu & déhé , que l'on emploie pour 

 fiiire des boutons & quelques parties de broderies. 



Or filf , fe dit de l'argent doré réduit en lames 

 minces & étroites, filéenfuire au moulinet fur de la 

 foie , du fil ou du crin , pour les galons & la bro- 

 derie. 



Or faux , fe dit des lames , paillettes , filés, ga- 

 'îons , &c. 6c autres pièces de cuivre doré èc imitant 

 .l'or. 



Or moulu , fe dit de Vor qui a été amalgam.é 

 avec du mercure , pour appliquer fur des pièces d'ar- 

 gent ou de cuivre que l'on veut dorer ioiidement : 

 cette amalgame fe fait dans un creufet garni de craie 

 que l'on faitrecuire, & dans lequel on met huit par- 

 ties de mercure & une a or. Quand le creufet cû rou- 

 gi , on y met le mercure & l'or que l'on remue avec 

 un bâton; l'amalgame fjtit, on retire le creufet du 

 feu , on le lave phifieurs fois, & on le pafie dans un 

 chamois pour faire fortir le vif argent qui ne feroit 

 pas amalgamé, on l'emploie eniuite pour dorer. 

 FoyeiDoRVRE. 



On eflime icîla dorure d'Allemagne , parce qu'elle 

 «ft plus brillante & fe fait à moins de frais ; maison 

 ne réfléchit pas que l'argent d'Allemagne étant de 

 bas titre & allié fur cuivre jaune , eû déjà par fa cou- 

 leur analogue à celle de l'or, qu'en coniéquence il 

 ■n'eft pas étonnant qu'il faille moins d'or,'& qu'il 

 prenneune couleur plus brillante. Les Allemands em- 

 ploient , pour donner à leur dorure une couleur 

 Tome XI, 



haute , ces cires compofées, dont voici deux recet- 

 tes que j'ai vu employer en Allemagne • ils appellent 

 cette compofition g/ivax. 



_ Une once de crayon rouge , deux onces de cife 

 ;aune , trois quarts d'once de verd de gris , trois 

 quarts d'once de vitriol blanc , quatre gros de bo- 

 rax. ■ ^ 



^lutre.peux onces de cire jaune ou rom^e, urte 

 once de languine , une demi-once de vitriol blanc 

 un gros de verd de gris , un gros de borax. ^ 



Ils forment de tous ces ingrédiens une pâîe dotit 

 I s enduilentla pièce dorée , ils la portent ainfi en^ 

 duite au feu , & l'y laiifent jufqu'à ce que cette pâte 

 oucire foiî brûlée ; alors ils la gratebofîent & bru- 

 mfient dans de l'urine , & leur dorure la plus fuperfî- 

 cielle devient brillante. 



Je crois devoir joindre aulTi à cet article deux re- 

 cettes qui nous font parvenues parla voie du /o«rW 

 ccorzonnque , mois de Novembre , pour conferver 

 ia dorure des pièces d'orfévrene dorées que l'on fe- 

 roit oblige de reporter au feu pour reifouder, & 

 qui ont été éprouvées avec fuccès. 



On fait que lorfqu'une pièce d'argent dorée eft re- 

 portée au feu & obligée d'y rougir , la dorure rentre 

 en-dedans & l'argent refîed'un blanc faie, de forte 

 quiitaut de toute nécefïïté la redorer : les recettes 

 iuivantes confervent la dorure, & on n'efl obligé que 

 de remettre les pièces en couleur. 



La première , efi d'enduire la pièce d'ocre , & de 

 la laifier fecher defTus avant de la porter au feu. 



La féconde , efî de prendre autant de jus d'ail que 

 de blanc d'œuf,&d'en faire une pâîe avec du blanc 

 d iilpagne dont on enduit la pièce ; quand la pâte eil 

 feche on porte au feu & on foude fans rifcme. Cette 

 pate fert auffia mettre en couleur une pièce d'or où 

 li y a des chatons ou appliques d'argent; on bar- 

 boudie 1 argent de cette pâte , & la couleur n'a par- 

 ce moyen aucune aftion defTus. 

 ^ Or en poudre , fe dit d'un or mis en difTolution 

 ùi réduit en poudre , dont on fe fert pour des doru- 

 res fuperficielles, telles que le dedans des tabatières 

 d'argent , & tous les deffousdes chatons des ouvra- 

 ges de joaillerie. 



Pour faire cette poudre , on prend un gros d'or en 

 chaux, que l'on précipite dans une difîblution com- 

 pofee de deux onces d'eau forte , un gros de fei am- 

 moniac ,^ deux gros de falpêtre fin , & un gros de 

 couperole : on y joint auffi douze ou quinze grains de 

 cuivre rofette par gros d'or pour lui donner une cou- 

 leur rouge. Cette difîblution fe fait dans un maîras 

 au bain de fable ; quand elle eft faite , on la verfe 

 goutte à goutte fur de vieux chiffons de linge , que 

 l'on prend en proportion de la quantité de liqueur ; 

 quand ces chiffons font bien imbibés & que la diffo- 

 iution efî tarie, on les laifib fecher, puis on les pofe 

 fiir unplatde faiance, & on y met le f^u avec une 

 allumette dont on a ôté le foufre , on les laifTe fe con» 

 fumer petit-à-petit & fe réduire en cendre ; c'efl de 

 cette cendre dont on fe fert pour la dorure en pou- 

 dre , & qu'on nomme or en poudre. Pour l'emplover j 

 il faut que les pièces foient au degré de poli qu'on 

 nomme adouci ; alors ou prend un bouchon de lie»e 

 bien fain que l'on mouille avec de l'eau très-propre , 

 on trempe ce bouchon mouillé dans la boîte à poudre 

 d'or , & on étend cette poudre fur les pièces en frot- 

 tant avec le bouchon ; il ne faut pas employer trop 

 d'eau parce que la poudre fe met en lavage & fe perd - 

 on reconnoit à l'infpeaion fi la couche efl affez 

 épaiffe , alors on ceffe de frotter avec le bouchon & 

 on brunit. Dans les grands ouvrages on fe fert des 

 bruniffoirs de fanguine, & dans les petits ouvrages 

 d'un petit bruniffoir d'acier poli , & ce bruni fe fait 

 avec de l'eau de favon. 



ORj purification de T , ( Mo nnoy âge. y on troiiys 



X X X ï j 



